将6H-SiC和α-Al2O3以质量比7∶3混合,添加质量分数0～10％的MgO-CaO作为烧结助剂,球磨后的粉体压制成生坯,在1 200℃预氧化1h后在氢气氛下常压烧结1h制备Al2O3-SiC复相材料.研究了烧成温度和MgO-CaO含量对该复相材料烧结性能和相组成的影响.结果表明:1 500℃下,随着烧结助剂含量的增加,烧结致密性明显提高,当烧结助剂质量分数为10％时,显气孔率降至0.1％.预氧化时,添加烧结助剂MgO-CaO,方石英和α-Al2O3与之反应,生成CaAl2Si2O8和Mg2Al4Si5O18,促进6H-SiC的进一步氧化.烧成过程中,CaAl2Si2O8和MgAl2O4溶解生成玻璃相促进烧结,同时α-Al2O3从玻璃相中析出,1 500℃烧结试样所含物相为6H-SiC和α-Al2O3.
SiC Al2O3 常压烧结 复相材料 显气孔率 烧结助剂